22 
A. Beutell, 
Ausgiebiges Silber wachst um tritt n u r ein, wenn 
Sulfid und Metall in Berührung sind. Wie der folgende 
Versuch erkennen läßt, kann ebenso kräftiges Silberwachstum auch 
erzielt werden, wenn mau Silbersulfid und Kupfer aufeinander 
einwirkeu läßt. Eine 4 cm lange Lamelle von künstlichem Silber- 
sullid , beiderseits in ihrer ganzen Länge mit einem Streifen 
Kupferblech bedeckt, wurde in einem evakuierten Rohr auf 550° 
erhitzt. Nach 24 Stunden war am kühleren Ende ein prächtiger 
Silberbart entstanden , der nach 3tägigem Erhitzen eine Länge 
von 21 cm erreicht hatte. Das Kupferblech war allenthalben 
angefressen und stellenweise durchlöchert. Es blieb noch zu 
prüfen, ob die Versuche auch in einem mit Luft gefüllten Rohr 
gelingen würden, und ob die Gegenwart der Luft hemmend oder 
fördernd wirkt. Zu diesem Zweck wurden zwei schmale, 7 cm 
lange Streifen künstlichen Silbersulfids an einem Ende mit 1 cm 
breitem Silberblech umwickelt, und dann der eine im Vakuumrohr, 
der andere in eiuem kapillar ausgezogenen offenen Rohr erhitzt. 
Nach 24 Stunden hei 450° zeigen beide Versuche am kühleren 
Ende Haarsilberbildung, doch ist dieselbe wegen der geringen 
Berührungsfläche ziemlich spärlich. Das offene Rohr war innen 
angegriffen und getrübt durch die bei der Verbrennung des 
Schwefels entstandenen Dämpfe von Schwefelsäure. Die beiden 
Rohre wurden nun wieder in den Ofen gesteckt, um sichere An- 
haltspunkte über die Schnelligkeit des Wachstums in den beiden 
Rohren zu erhalten. Nach dem Herausnehmen weist das offene 
Rohr eine so starke Trübung der Glaswand auf, daß es völlig 
undurchsichtig geworden ist. Erst nach dem Zerschneiden des- 
selben läßt sich feststellen, daß das Silberwachstum im offenen 
Rohi- bedeutend kräftiger gewesen ist als im evakuierten ; das 
Silberhaar ist länger, und die einzelnen Auswüchse sind dicker. 
Gegenwart von Luft fördert das Silber Wachstum. 
Die Ursache der Beschleunigung ist die Bildung von metallischem 
Silber bei der Oxydation des Sultids und die hierdurch hervor- 
gerufene Vergrößerung der Berührungsfläche zwischen Silber und 
Sultid. 
Wegen der großen Ähnlichkeit der Kupfer-, Gold- und Silber- 
verbindungen lag es nahe, auch die beiden ersten Metalle in den 
Kreis der Untersuchung zu ziehen. 
E. Erhitzen von Cuprosulfid und Kupfer. 
Zur Darstellung von S 0u o wurden 2,9245 g reinen Kupfers 
mit einem geringen Schwefelüberschuß zunächst 1 Tag bei 200 u 
im Vakuum erhitzt, wobei sich eine indigoblaue Kruste bildete. 
Da noch reichlich unabsorbierter Schwefel vorhanden war. wurde 
die Temperatur auf 330° gesteigert und nochmals erwärmt; trotz 
